可塑剤が無ければ使っても平気?可塑剤が原因なので、この可塑剤を抜き去る事が出来ればアクリルやエナメルで塗装しても大丈夫・・・らしいです。PVCは柔らかいので削る事が非常にやりにくいため、そのままではパーティングラインを消したりするのは困難。可塑剤を抜いてしまえば固くなるのでそれもやりやすくなる。いう事でPVCの可塑剤を抜き、パーティングラインをちゃんと消したり改造したり、きちんと塗装したり、なんて事がマニアの間では行われていた、という話を聞いた事があります。・・・しかしこれは過去の話PVCの可塑剤の抜き方は、ベンジンあるいはラッカー系塗料のシンナーに漬け込むというもの。ラッカーシンナーよりはベンジンの方が早く出来るらしいです。この可塑剤を抜くというのを、私は実際にやってみた事があります。数年前に部屋の片隅から昔のガチャガチャのSDガンダムが出てきた時、試しにMr.カラーのシンナーに2週間くらい漬け込んだところ、確かに固くなりました。ガチガチに硬いというわけではなく、若干弾力が残っている感じだったのを憶えています。ちなみに目に見えて縮みます。抜けた可塑剤の分だけ体積が減るんですね。ものによっては部品の合いが悪くなったりする可能性もあると思います。アクリル塗料やエナメル塗料での塗装を試してみようと思っていたのですが、その後部屋の中を大幅に片付けた時にどこかへとしまってしまい。【重要】今のPVCの可塑剤は抜けません残念な事に、この可塑剤を抜くという方法は過去のもの。現在のPVCはこのやり方で可塑剤を抜く事が出来ません。ものによっては溶けるという話も聞いた事があるのでやらない方が良いと思います。昔と今ではPVCの可塑剤として使われている薬品が違うためです。食玩のパッケージ等で「フタル酸エステル類は使用していません」とか「非フタル系」なんていう表示を見た事がないでしょうか?かつては「フタル酸エステル」という薬品がPVCの可塑剤として広く使われていたらしいのです。一昔前、「環境ホルモン」という言葉が話題になった事がありました。フタル酸エステルもこの「環境ホルモン」として問題視されたらしく、それで使用されなくなったみたいなんですよね。今のPVCはシンナーやベンジンに漬けても可塑剤は抜けないらしいです。可塑剤を抜いて塗装するという選択肢は残念ながら今はありません。エナメル塗料をPVCに塗るとどうなるか?一旦は普通に乾きます。時間が経つとツヤ消しの塗料であってもツヤツヤになり、表面はベタベタになってしまいます。「塗装された上からエナメル塗料で塗ったらどうだろう?塗膜があるから可塑剤が反応しないのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、それでもダメ。塗装済み製品のガチャガチャの上からエナメル塗料で塗った事がありますが、見事にベタベタになりました。スミ入れなら大丈夫エナメル塗料の利用価値は、「シンナーが他の塗料を侵さない」事。エナメル塗料が使えなくてはスミ入れ出来ない。実はスミ入れは大丈夫だったりします。証拠写真があるので載せますこれは今から12、13年くらい前にバンダイから出ていた「機動戦士ガンダム」のコンビニ販売のガチャガチャ「G-SIGHT(ジーサイト)」というシリーズの陸戦型ガンダムとジムです。(ジムはディオラマにしてしまっているので回りに余計な物が映っています。)スミ入れをした部分は今でも特にツヤツヤになってしまう事もなくそのまま。この先ずっと何ともないかは分かりませんが、とりあえず10年以上経っても大丈夫な様子です。エナメルでPVCにスミ入れする時の注意点まず塗装されていないPVCにスミ入れすると、染み込んでしまってはみ出しを綺麗に吹き取る事が出来ません。あと塗装されていないPVCの上からだと乾いても微妙にベタつく感じになってしまいます。昔、模型雑誌の記事で一度ツヤ有りのクリアーやメタルプライマーを吹いた上からスミ入れすると良いという記述を見た事がありますが私は試した事がありません。後で実験してみようかと思います。塗装されている場合なら大丈夫か、という点ですが、この場合もやっぱり注意が必要。いうのも塗装済み完成品の塗装って大抵ツヤ消し。これはPVCだろうとプラだろうとそうですが、ツヤ消しというのは表面がザラザラしているのでスミ入れすると染み込んでしまって綺麗に拭き取れなくなる事があります。染み込みを利用して汚し表現に使うのでなければ、一旦やはりラッカー系のクリアー(光沢か半光沢)でコーティングしてからスミ入れし、その後つや消しクリアーでコートしてツヤ消しに戻したほうが良いでしょう。アクリル塗料を塗るとどうなるか?昔はガチャガチャって無塗装が当たり前だったので、自分で水性ホビーカラーで塗装した事がありますが、いつまで経っても乾きませんでした。タミヤアクリル塗料は試した事がないのですが、たぶん同じじゃないかと思います。水性ホビーカラーとタミヤアクリルって塗料の性質はかなり近いという印象なので。すると昔ベタついたのは単に厚塗りしただけの可能性もあります。モデルマスターのアクリル塗料はベタつかない以前ブログでも紹介したモデルマスターのアクリル塗料。これも昔ためした事があります。その当時はビン入りではなく袋に入っているものでしたが。モデルマスターの塗料はPVCに塗ってもベタつく事なく乾きます。あとからベタつく事もありませんでした。ツヤ消し塗料であっても後からツヤツヤになります。ツヤ有りとしてのみなら使えるのではないかと思います。アクリジョンは未確認。実験してみますGSIクレオスの新しい水性アクリル塗料で、ブログで紹介しましたアクリジョン。こちらについてはまだPVCで試した事がありません。この機会に実験してみようと思います。ついでに他の塗料も塗って、ツヤツヤになってしまう様を画像でお見せしようかと思います。これでエナメルとかアクリルが普通に乾燥したらどうしようか(笑)という事で実験開始。左がアクリジョンのつや消しブラック。右はタミヤエナメルのニュートラルグレー。塗って1日しか経っていません。アクリジョンは既にちょっとツヤが出てしまっていますが、塗る時に厚かったせいか、それともPVCに反応したのかはまだ分かりません。エナメルは今の所ベタつきなし。左がモデルマスターのアクリル塗料。真ん中は水性ホビーカラーのニュートラルグレー。右がタミヤアクリルのフラットブラック。困った事に水性ホビーカラーもタミヤアクリルも今の所普通に乾いた・・・あれ?とりあえずしばらく経過を見ます。昔PVCのガチャガチャなどを塗った時は、数ヵ月後にベタついたものもあったので、それなりに長い時間観察しないと分からないと思うので。気が付いたら半年も経過してしまいましたが、現在の状態。左がアクリジョンのつや消しブラック。右はタミヤエナメルのニュートラルグレー。アクリジョンはちょっと剥がれてしまっています。PVCへの食いつきが悪いのかも。ツヤに関しては半年前と変化は無く、ベタつきもありません。・・・あれ?左がモデルマスターのアクリル塗料。真ん中は水性ホビーカラーのニュートラルグレー。右がタミヤアクリルのフラットブラック。こちらもツヤに変化が無く、ベタツキも無し・・・・・・・。あれ、おかしい・・・。PVCにアクリルやエナメルを塗ると、数ヶ月でツヤツヤのベタベタになるはずなのに何とも無いという結果に。実験に使ったPVCランナー、これはかつてタカラから出ていた「マイクロワールドボトムズ」の未塗装キット版のランナーです。未塗装キットなんでユーザーが自分で塗装する事前提の商品。すると、普通のPVCと違ってアクリルやエナメルも使えるような素材なのかもしれません。いう事で、別のサンプルで再度実験。使用したのはバンダイの「アサルトキングダム」のランナーです。左からアクリジョンのツヤ消しブラック、タミヤエナメルのフラットイエロー、タミヤアクリルのフラットアース、モデルマスターのグレー。塗ってから1ヶ月ぐらい経過した時点で、タミヤエナメルのイエローは触るとベタベタしています。エナメル塗料をPVCに塗るとベタつきますね。ああ良かった(笑)ただ、2ヶ月以上経過した現在もアクリル塗料がベタついていません・・・あれ?塗った直後に比べて若干ツヤが出てしまっているような気はするのですが、ベタついてはいない。実はアクリルって平気なのかな・・・。アクリジョンの方もベタつきはありません。こちらも塗った直後に比べて少しツヤが出てしまっているような気がします。モデルマスターも当然べたつきは無し。・・・あれ?おかしい・・。何だか、実験した意味がないというか書いた文章と相反する結果で困惑していますが、一口にPVCと言っても、ものによってはエナメルやアクリルでの塗装が可能なものもあるのかもしれませんね。PVCの塗装は一発勝負なのがつらいところラッカー系で全体を塗装し、細部をアクリルやエナメルで塗装すればはみ出してもラッカーの全体塗装を侵さずにアクリルやエナメルだけ落とせる、という模型の塗装のセオリーが通用しないのがPVCのつらいところ。スミ入れだけはエナメルでいけますけど、他はラッカーで塗るしかありません。塗装済み製品の塗装はラッカー系のシンナーでは簡単には落ちないので、塗装済みの製品を部分塗装する場合はラッカーで塗ってはみ出したらシンナーで落とすというのもある程度は出来ます。場合塗装はツヤ消しで表面がカサカサしていますし、ラッカー系シンナーで元々の製品の塗装が全く落ちないわけではないので過信は出来ません。以上、私が知る限りのPVCの塗装に関する知識でした。よろしければ、クリックをお願い致します。クリックして頂けると、ブログ村のランキングでこのブログに票が入ります。「PVC(塩ビ)にアクリル塗料やエナメル塗料は使ってはいけない。PMPVC製のプライズ品に少し手を加えたくてググったらこちらにたどり着きました。ものすごーく為になりました!ありがとうございます。当方、子供の頃にプラモデルにはまってたものの、以来暫く遠ざかっている素人です。先日クレーンゲームで取った、スター・ウォーズのBB-8フィギュアの出来が素晴らしく、スミ入れで少しレベルアップさせてみようかと思い立った物の、PVCにはどんな塗料使えばいいのか?と疑問に思いまして。昔の知識で、何となくエナメルでいいか、と思ったものの、PVC素材は事情が違うんじゃないか?と思ったらまさにこちらで詳しく解説されていてどんぴしゃでした。このフィギュアは一部塗装されているのですが、ラッカー系ということでしょうかね。スミ入れだけならエナメル系でいけそうみたいなので、元の塗装が侵されるのも避けたいので、エナメルで挑戦してみようと思います。プラモ熱が再燃してきたのか、またプラモ作りもやりたいなぁ、という気も出てきたり、、、。ありがとうございました。PMブログ管理人です。>このフィギュアは一部塗装されているのですが、ラッカー系ということでしょうかね。件のBB-8がそうであるかは分かりませんが、塗装済みの完成品に使われている塗料はプラモデル用塗料のラッカー系よりも強固な塗料が使われている事が多いです。Vカラーなのか、あるいは他の模型用ではない塗料なのかは分かりませんが、Mr.カラー用のシンナーで拭いても簡単には落ちず、シンナーを付けた綿棒に色が薄っすらと移る程度という事が多いです。(ただ、落ちないわけではないので、グラデーション塗装されているもの等は特に注意が必要です。グラデーション部分で後から吹かれた方の色は塗膜が薄いのですぐに色が無くなってしまいます。これは色移りをメラミンスポンジで除去する場合にも同じ事が言えます。)なので既に塗装されている完成品の場合はラッカー系でスミ入れという手もあります。プライズのBB-8は確か本体色のホワイトは成型色ですよね。本文中でも触れていますが、塗装されていないPVCにエナメルでスミ入れすると微妙にベタつく事がありますので、ホワイトの部分に関してはラッカーの方がベターかもしれません。ホワイトの部分、オレンジの部分、シルバーの部分でスミ入れの色を変えてやるのであれば、ホワイトのスミ入れはラッカー系で、シルバーやオレンジの部分はエナメル系を使うと良いかもしれません。AMブログ管理人です。本文中にも書いていますが私が試した限りでは、ツヤ消しブラックなのに塗った時よりも少しツヤが出てしまっているような気がしましたがベタ付く事はなさそうです。ツヤ有りになってしまっても問題ないというのなら大丈夫かも。塗装したものを傷めずにアクリジョンを確実に落とせる方法があれば、落としてからラッカー系などで塗装し直す方が間違いない感じはします。塗装したアクリジョンを安全確実に落とせる方法があるかどうかは分かりません。アクリジョン、買ってはみたけど全然使っていないので。こんな記事を書いておいてアレですが、自分の部屋の中に完成品のフィギュアなどがたくさんそのまま置いた状態になっていて、危なくて全然塗装をしていないのです。(サイドバー一番上にあるブログ内検索で「レビュー」で検索してもらえれば分かると思いますが、特にラブライブのフィギュアやプレデターのフィギュアが相当な数があるのでケース等にしまいきれていないのです。)あまり参考にならなそうで恐縮なのですが、すでにアクリジョンで塗装されてしまったのであれば、無理に塗装を落とそうとしない方が良いのではないかと思います。ベタ付くような事があったら、その時はダメ元で塗装を落とす方法を考えるのが良いのではないでしょうか。PMとても役に立つ知識が、ここで得られました。ありがとうございます!。PMブログ管理人です。エナメル塗料や水性アクリル塗料もPVCに食いつかないわけではないです。ラッカー系に比べると食いつきは悪いかもしれませんが、ちょっと触っただけで剥がれるという事はありません。塗る事自体は可能なんです。問題なのは塗った後の経年変化。可塑剤と反応するせいかツヤが出てしまったり、ベトベトになってしまうのが問題なんです。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメント名前メールアドレスサイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。date*日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)「メールアドレス」「名前」「ウェブサイト」は必須入力ではありません。(12)ページ内容につきまして何か問題がございましたら下記のアドレスへご連絡下さい。(スパム防止のため、テキストではなく画像にしています。